2.2. Antes de cada ensaio, os provetes devem ser armazenados durante, pelo menos, quatro horas à temperatura de 23 °C ± 2 °C. Os ensaios são efetuados com os provetes logo que estes tenham sido retirados do recipiente no qual estavam armazenados. 3. ENSAIO DE COMPORTAMENTO DA CABEÇA AO CHOQUE 3.1. Índices de dificuldade das características secundárias Não intervém nenhuma característica secundária. 3.2. Ensaio de comportamento da cabeça ao choque num para-brisas completo 3.2.1. Número de provetes Devem ser submetidos a ensaio quatro provetes da série com menor área planificada e quatro provetes da série com maior área planificada, escolhidos de acordo com o disposto no anexo 13. 3.2.2. Método de ensaio 3.2.2.1. O método utilizado é o descrito no anexo 3, ponto 3.1. 3.2.2.2. A altura de queda deve ser de 1,50 m ± 0/5 mm. 3.2.3. Interpretação dos resultados 3.2.3.1. Considera-se que o ensaio teve um resultado satisfatório se forem preenchidas as seguintes condições: 3.2.3.1.1. A camada de vidro parte-se, apresentando numerosas fissuras circulares centradas aproximadamente no ponto de impacto, estando as fissuras mais próximas situadas a 80 mm, no máximo, daquele ponto; 3.2.3.1.2. A camada de vidro deve manter-se colada ao intercalar de plástico. Admite-se que descole parcialmente num ou vários pontos com largura inferior a 4 mm de cada lado da fissura no exterior de um círculo de 60 mm centrado no ponto de impacto; 3.2.3.1.3. É admissível um rasgão do intercalar com um comprimento máximo de 35 mm do lado do impacto.